Abstrak —Senyawaan  Seng  telah  disintesis  secara  elektrolisis. Logam  seng  (Zn)  digunakan  sebagai  anoda  dan  katoda. Pengaruh  potensial  pada  pembentukan  senyawaan  Seng diamati.  Produk  senyawaan  seng  dikarakterisasi  dengan spektrofotometer  UV-Vis.  Nilai  Absorbansi  tertinggi  sebesar 0,613 diperoleh  pada λ = 224 nm dengan potensial 6 V dalam natrium  sitrat.  Nilai  absorbansi  tertinggi  mengindikasikan bahwa  senyawaan  seng  terbentuk  paling  banyak  pada  kondisi tersebut.
Kata kunci — Elektrolisis, Seng, Natrium Sitrat.

## I. PENDAHULUAN
ANOPARTIKEL telah banyak diaplikasikan
diberbagai bidang, salah satunya adalah Zn nanopartikel.  Zn  nanopartikel  terdapat  dalam  beberapa senyawa  seperti  ZnO,  ZnO 2 dan  Zn(OH) 2 .  Zn(OH) 2 digunakan  sebagai  prekursor  dalam  pembuatan  senyawa seng  lainnya  [1].  Zn(OH) 2 atau  disebut  seng  hidroksida dapat didekomposisi menjadi ZnO dan air pada suhu sekitar 125  ◦C  [2].  Seng  hidroksida  memiliki  struktur  kisi  yang berbeda  seperti  tetrahedral,  heksagonal  dan orthorhombic . Material  ini  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan absorben [1]. Bahan ini masih jarang dipelajari berdasarkan literatur terbuka [3].
Berbagai  metode  sintesis  Senyawa  seng  telah  digunakan dan  dikembangkan,  diantaranya pulsed-laser  ablation [4], elektrodeposisi  [5],  kimia  basah  [2],  sonokimia  [6]  dan hidrotermal [7]. Metode-metode tersebut terbukti menghasilkan  produk  Senyawa  seng,  namun  membutuhkan relatif  memakan  waktu dan proses  yang rumit. Oleh karena itu diperlukan metode sintesis yang mudah dan cepat untuk mensintesis Senyawa seng.
Metode  lain  yang  dapat  dikembangkan  untuk  sintesis nanopartikel adalah metode elektrokimia. Metode elektrokimia  telah  diaplikasikan  untuk  beberapa  penelitian, seperti  sintesis  nanopartikel  emas  [8],  nikel  hidroksida  [9], Aluminium  Oksida  [10],  timah  dioksida  [11]  dan  perak nanopartikel  [12].  Efisiensi  prosedur  ini  memberikan beberapa  kelebihan  termasuk  ukuran  partikel  yang  dapat dikontrol,  hasil  yang  baik,  kesederhanaan  operasional  dan ramah lingkungan [13].
Oleh  karena  itu,  sintesis  Senyawaan  seng  dapat menggunakan metode elektrokimia. Penelitian ini dilakukan untuk  sintesis  Senyawaan  seng  secara  elektrolisis.  Logam Zn  digunakan  sebagai anoda  dan katoda. Proses elektrolisis dilakukan  dengan  menggunakan  larutan  elektrolit  natrium sitrat.  Logam  Zn  dielektrolisis  dalam  larutan  natrium  sitrat dengan  variasi  potensial.  Produk  Senyawaan  seng  yang
diperoleh  dikarakterisasi  menggunakan  Spektrofotometer UV-Vis.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Peralatan dan Bahan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pemanas  ( hot  plate ),  neraca  analitik  Ohaus, power  supply , kuvet quartz, magnetic stirrer , gelas kimia, labu ukur, pipet tetes  dan  pipet  ukur.  Instrumen  yang  digunakan  untuk karakterisasi  Senyawa  seng  adalah  spektrofotometer  UV- Vis  GENESYS  10S.  Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  antara  lain  aqua  demineralisasi  (Brataco), natrium sitrat (Merck) dan logam Zn.

## B. Metode
Senyawaan seng disintesis secara elektrolisis menggunakan  logam  seng  (Zn)  sebagai  katoda  dan  anoda. Elektrolisis  dilakukan  dengan  variasi  potensial,  yaitu  2 hingga  8  volt  dalam  larutan  elektrolit  Natrium  Sitrat  untuk mengetahui pengaruh potensial. Setelah elektrolisis dihentikan,  kedua  elektroda  dilepas  dari  sel  elektrolisis, dikeringkan  pada  suhu  kamar  dan  timbang  untuk mengetahui  perubahan  massa  sebelum  dan  sesudah elektrolisis.  Larutan  yang  diperoleh  didinginkan  pada  suhu ruang kemudian dikarakterisasi menggunakan spekrofotometer UV-Vis GENESYS 10S.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan  senyawaan  seng  dapat  diketahui  dengan perubahan  warna    yang  terjadi  pada  larutan.  Warna  larutan berubah  secara  bertahap  dari  tidak  bewarna  hingga  biru pudar.  Nanopartikel  dikarakterisasi  menggunakan  UV-Vis. Kondisi optimum dalam penelitian ini terjadi pada potensial 6 V dengan nilai absorbansi 0,613 pada panjang gelombang 224  nm.  Hasil  UV-Vis  ditunjukkan  pada  Gambar  1. Semakin  besar  potensial  yang  digunakan  maka  semakin banyak  pula  logam  seng  yang  terlarut.  Ini  menunjukkan bahwa  potensial  berpengaruh  terhadap  jumlah  seng  yang terlarut yang disajikan dalam Tabel 1.
Gambar 1.  Spektra UV-Vis Senyawaan Seng Variasi Potensial
200 250 300 350 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 A b so rb an si Panjang Gelombang (nm) Blanko 2 Volt (  maks = 223 nm, A = 0.232 ) 4 Volt (  maks = 223 nm, A = 0.467 ) 6 Volt (  maks = 224 nm, A = 0.613 ) 8 Volt (  maks = 224 nm, A = 0.607 )

## Sintesis Senyawaan Seng Secara Elektrolisis
Bahrul Ulum, Fredy Kurniawan, Ita Ulfin
Departemen Kimia, Fakultas Ilmu Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : fredy@chem.its.ac.id
N
Tabel 1.
Massa Logam Seng (Zn) yang Terlarut dalam Senyawaan Seng Variasi
Potensial No. Potensial (V) Massa (gram) 1. 2 0,0039 2. 4 0,0088 3. 6 0,0104 4. 8 0,0112

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  senyawaan  Seng  dapat  disintesis  secara  elektrolisis dengan  larutan  elektrolit  natrium  sitrat  dan  elektroda  Zn. Kondisi  optimum  untuk  sintesis  terjadi  pada  potensial  6  V. Nilai absorbansi pada kondisi ini adalah 0,613 pada panjang gelombang 224 nm.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P.  P.  .  Patnaik, Handbook  of  Inorganic  Chemicals .  New  York: The McGraw-Hill Companies, Inc, 2003.
[2] M. Y. Ghotbi, “Synthesis and characterization of nano-sized ε - Zn(OH)2 and its decomposed product, nano-zinc oxide,” J. Alloy Compd. , pp. 420–422, 2010.
[3] A.  R.  M.  .  Hussein  M.Z.B.,  Ghotbi  M.Y.,  Yahaya  A.H.,  “Solid State Sci,” vol. 11, pp. 368–374, 2009.
[4] M. M. and K. N. Liang C., Shimizu Y., “Preparation of layered zinc  hydroxide/  surfactant  nano  composite  by  pulsed-laser ablation in a liquid medium, Chem. Mater,” vol. 16, pp. 963–965, 2004.
[5] and M. L. Xing Li-li, Bing Yuan, Shu-Xin Hu, Yu-Dong Zhang,
Ying Lu, Zhen-Hong Mai, “Electrochemical Synthesis of Highly Oriented  Layered  Zinc  Hydroxide  with  Intercalated  p- Aminobenzoic  Acid,” J.  Phys.  Chem.  C ,  vol.  112,  pp.  3800– 3804, 2008.
[6] and  pezeshkpour  V  Ghaedi  M.,  Naghiha  R.,  Jannesar  R., dehghanian  N.,  Mirtamizdoust  B.,  “Antibacterial  and  antifungal activity of flower extracts of Urtica dioica, Chamaemelum nobile and Salvia officinalis: Effects of Zn(OH)2 nanoparticles and Hp- 2-minh on their property,” J. Ind. Eng. Chem. , vol. 32, pp. 353– 359, 2015.
[7] A. S. and H. A. Mosayebi Elham., “Synthesis of nanostructured and microstructured ZnO and Zn(OH)2 on activated carbon cloth by  hydrothermal  and  microwave-assisted  chemichal  bath deposition method,” Superlattices Microstruct. , vol. 81, pp. 226– 232, 2015.
[8] F. Qurrotul H, H., dan Kurniawan F., “Optimasi Konsentrasi Na- Sitrat dan Pengaruh Potensial Dalam Sintesis Emas
Nanopartikel,” ITS, 2011.
[9] dan  S.  Budipramana,  Y.,  Ersam,  T.,  Kurniawan,  F.,  “Sythesis Nickel Hidroxide by Electrolysis at High Voltage,” ARPN J. Eng. Appl. Sci. , vol. 9, no. 11, pp. 2074–2077, 2014.
[10] K.  M.  M,  “Sintesis  Nanopartikel  Aluminium  Oksida  dengan Metode  Elektrokimia,”  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, 2016.
[11] dan  K.  F.  Rahmi R,  “Synthesis  of  SnO2  Nanoparticles  by  High Potential  Electrolysis,” Bull.  Chem.  React.  Eng.  Catal. ,  vol.  12, no. 2, pp. 281–286, 2017.
[12] K.  F.  Sitti  Rahmah.,  “Electrochemical  Methods  for Manufacturing Silver Nanoparticles. Advances in Social Science, Education  and  Humanities  Research,  volume  100,”  in 5th  South East  Asia  Development  Research  (SEA-DR)  International Conference , 2017.
[13] A.  Anandgaonker,  P.,  Kulkarni,  G.,  Gaikwad,  S.,  dan  Rajbhoj, “Synthesis of TiO2 nanoparticles by electrochemical method and their antibacterial application,” Arab. J. Chem. , 2015.